b'\n_START_ARTICLE_\nCorros\xc3\xa3o\n_START_SECTION_\nTipos de corros\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nA corros\xc3\xa3o por processos eletroqu\xc3\xadmicos apresenta mecanismos id\xc3\xaanticos sempre constitu\xc3\xaddos por regi\xc3\xb5es nas quais h\xc3\xa1 a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xa2nodos e c\xc3\xa1todos, entre as quais h\xc3\xa1 a circula\xc3\xa7\xc3\xa3o de el\xc3\xa9trons e no meio a circula\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xadons. Mas a perda de massa do material e a maneira pela qual se d\xc3\xa1 seu ataque se processar\xc3\xa1 de diferentes maneiras e evolu\xc3\xa7\xc3\xb5es._NEWLINE_Listam-se aqui diversos tipos de corros\xc3\xa3o e seus espec\xc3\xadficos mecanismos, abordando-se as caracter\xc3\xadsticas do ataque corrosivo e as formas de desgaste.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o uniforme\n_START_PARAGRAPH_\nA corros\xc3\xa3o se processa em toda extens\xc3\xa3o da superf\xc3\xadcie, ocorrendo perda uniforme de espessura. \xc3\x89 chamada por alguns de corros\xc3\xa3o generalizada, mas essa terminologia n\xc3\xa3o deve ser usada por tornar-se redundante. O termo generalizada \xc3\xa9 aplic\xc3\xa1vel \xc3\xa0 corros\xc3\xa3o por pite ou alveolar, quando manifestadas em toda a extens\xc3\xa3o da superf\xc3\xadcie corro\xc3\xadda.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por pites\n_START_PARAGRAPH_\nA chamada corros\xc3\xa3o por pites (do ingl\xc3\xaas pit, "po\xc3\xa7o" ou "cova") \xc3\xa9 uma forma de corros\xc3\xa3o localizada que consiste na forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pequenas cavidades de profundidade consider\xc3\xa1vel e o mais importante, significativa frente a espessura do material. Ocorre de maneira extremamente determinada, podendo portanto ser chamada de puntiforme, n\xc3\xa3o apresentando ataque no material circundante._NEWLINE_Caracteriza-se por atacar materiais met\xc3\xa1licos que apresentam forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pel\xc3\xadculas protetoras passiv\xc3\xa1veis e sendo resultado, geralmente, da atua\xc3\xa7\xc3\xa3o de "ilha" ativa-passiva nos locais de pequena \xc3\xa1rea (disto pontos) onde h\xc3\xa1 o rompimento de tal camada passiva._NEWLINE_Sendo uma corros\xc3\xa3o que n\xc3\xa3o implica uma homog\xc3\xaanea redu\xc3\xa7\xc3\xa3o da espessura e ocorrendo no interior de equipamentos torna-se um tipo de corros\xc3\xa3o de acompanhamento mais dif\xc3\xadcil._NEWLINE_\xc3\x89 um tipo de corros\xc3\xa3o que nos materiais passiv\xc3\xa1veis a a\xc3\xa7\xc3\xa3o dos halogenetos (Cl\xe2\x81\xbb, Br\xe2\x81\xbb, I\xe2\x81\xbb, F\xe2\x81\xbb) causa o rompimento da passividade e a dissolu\xc3\xa7\xc3\xa3o causada localmente da pel\xc3\xadcula produz uma \xc3\xa1rea ativa que diante do restante passivado circundante, muito maior, produz uma corros\xc3\xa3o muito intensa e localizada. O potencial em que haja a quebra de passividade \xc3\xa9 uma vari\xc3\xa1vel muito importante neste processo, sendo considerado de fato que o que ocorra seja a altera\xc3\xa7\xc3\xa3o do comportamento da polariza\xc3\xa7\xc3\xa3o an\xc3\xb3dica do sistemas de materiais, tanto o met\xc3\xa1lico quanto seu produto passivo, pela a\xc3\xa7\xc3\xa3o dos \xc3\xadons halogenetos._NEWLINE_\xc3\x89 de se considerar que um fator importante para o mecanismo da forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pites seja a exist\xc3\xaancia de pontos de maior fragilidade da pel\xc3\xadcula passivante (defeitos em sua forma\xc3\xa7\xc3\xa3o), fazendo com que o pH no interior do pite se altere substancialmente para o espectro \xc3\xa1cido dificultando a restitui\xc3\xa7\xc3\xa3o da camada passiva inicial. Resultando disto que a pequena \xc3\xa1rea ativa an\xc3\xb3dica formada diante de uma grande \xc3\xa1rea cat\xc3\xb3dica provoca a corros\xc3\xa3o localizada e intensa j\xc3\xa1 citada.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial\n_START_PARAGRAPH_\nA varia\xc3\xa7\xc3\xa3o de determinados componentes no meio no qual o material est\xc3\xa1 permanentemente ou mesmo eventualmente imerso (em contato) provoca igualmente a\xc3\xa7\xc3\xa3o corrosiva, a qual \xc3\xa9 denominada corros\xc3\xa3o por concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial. Seu mecanismo de a\xc3\xa7\xc3\xa3o \xc3\xa9 a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pilhas de concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o i\xc3\xb4nica diferencial e pilhas de aera\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial._NEWLINE_Este tipo de corros\xc3\xa3o pode ser dividido em corros\xc3\xa3o por concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o i\xc3\xb4nica diferencial, associada com a varia\xc3\xa7\xc3\xa3o de determinadas concentra\xc3\xa7\xc3\xb5es i\xc3\xb4nicas propriamente ditas do meio, a corros\xc3\xa3o por aera\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial, variando a concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o de determinados gases da atmosfera gasosa em contato com o material, a corros\xc3\xa3o em frestas, ocasionada por configura\xc3\xa7\xc3\xa3o geom\xc3\xa9trica do material corro\xc3\xadvel, que possibilita a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de varia\xc3\xa7\xc3\xb5es de concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o ou de aera\xc3\xa7\xc3\xa3o e pelo mesmo motivo, a corros\xc3\xa3o filiforme, mas associada a configura\xc3\xa7\xc3\xb5es dos revestimentos aplicados, tais como a pintura.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o i\xc3\xb4nica diferencial\n_START_PARAGRAPH_\nA corros\xc3\xa3o por concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o molecular diferencial ocorre quando no eletr\xc3\xb3lito com o qual o metal est\xc3\xa1 em contato apresentam-se diferen\xc3\xa7as de concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o de \xc3\xadons do metal ou ainda outro c\xc3\xa1tion ou \xc3\xa2nion que propicie a corros\xc3\xa3o, como o Na\xe2\x81\xba e outros \xc3\xadons alcalinos ou ainda sulfatos, por exemplo, consequentemente propiciando a partir de um primeiro ataque, a varia\xc3\xa7\xc3\xa3o de c\xc3\xa1tions do metal. Este diferencial propiciar\xc3\xa1 a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pilhas atrav\xc3\xa9s da presen\xc3\xa7a de diferentes potenciais eletroqu\xc3\xadmicos das \xc3\xa1reas de maior e menor concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o, que funcionar\xc3\xa3o respectivamente como c\xc3\xa1todo e como \xc3\xa2nodo.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por aera\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial\n_START_PARAGRAPH_\nQuando h\xc3\xa1 varia\xc3\xa7\xc3\xb5es nas concentra\xc3\xa7\xc3\xb5es de oxig\xc3\xaanio no meio eletr\xc3\xb3lito ocorre a chamada tecnicamente corros\xc3\xa3o por aera\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial._NEWLINE_Com a concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o de oxig\xc3\xaanio mais alta no meio circundante, mais cat\xc3\xb3dico se torna o potencial eletroqu\xc3\xadmico de um material met\xc3\xa1lico, tornando as \xc3\xa1reas em contato com esta concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o mais elevada de oxig\xc3\xaanio cat\xc3\xb3dicas, gerando diferen\xc3\xa7a de potencial em rela\xc3\xa7\xc3\xa3o as \xc3\xa1reas de meio de menor concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o de oxig\xc3\xaanio, que passam a ser an\xc3\xb3dicas. Este tipo de corros\xc3\xa3o ocorre frequentemente em regi\xc3\xb5es intermedi\xc3\xa1rias entre dois meios, como ar e \xc3\xa1gua ou ar e solo, como nas estruturas met\xc3\xa1licas com partes subaqu\xc3\xa1ticas ou no solo.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o em frestas\n_START_PARAGRAPH_\nA a\xc3\xa7\xc3\xa3o da aera\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial e ou da concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o i\xc3\xb4nica diferencial produzem a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pilhas em frestas em materiais met\xc3\xa1licos. Estas frestas podem ser definidas como as ocorrentes em juntas soldadas de chapas sobrepostas, em juntas de chapas unidas por rebites, em liga\xc3\xa7\xc3\xb5es de tubula\xc3\xa7\xc3\xb5es unidas por flanges, em liga\xc3\xa7\xc3\xb5es de tubula\xc3\xa7\xc3\xb5es proporcionadas por roscas de parafusos, nos revestimentos feitos atrav\xc3\xa9s de chapas aparafusadas e in\xc3\xbameras configura\xc3\xa7\xc3\xb5es de geometrias que proporcionem a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de frestas._NEWLINE_A forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pilhas de concentra\xc3\xa7\xc3\xa3o i\xc3\xb4nica diferencial \xc3\xa9 preferencial em meios l\xc3\xadquidos e a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pilhas de aera\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial \xc3\xa9 preferencial em meios gasosos._NEWLINE_Sendo portanto as frestas inerentes as constru\xc3\xa7\xc3\xb5es por meio de metais, no projeto devem ser minimizadas com o objetivo de reduzir a corros\xc3\xa3o.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o filiforme\n_START_PARAGRAPH_\nQuando a corros\xc3\xa3o se processa sob camadas de revestimento, como a pintura, ela \xc3\xa9 denominada de corros\xc3\xa3o filiforme. Embora o mecanismo principal desta corros\xc3\xa3o n\xc3\xa3o seja completamente entendido, atribui-se aos mesmos mecanismos da corros\xc3\xa3o por frestas a esta corros\xc3\xa3o, especialmente quando em defeitos no revestimento a aera\xc3\xa7\xc3\xa3o diferencial. Esta corros\xc3\xa3o processa-se tipicamente nas bordas da superf\xc3\xadcie do material, progredindo por filamentos que curiosamente apresentam reflex\xc3\xb5es de mesmo \xc3\xa2ngulo do de incid\xc3\xaancia quando encontram obst\xc3\xa1culos.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o sob tens\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nO desenvolvimento da corros\xc3\xa3o sob tens\xc3\xa3o exige a presen\xc3\xa7a simult\xc3\xa2nea de tens\xc3\xb5es de tra\xc3\xa7\xc3\xa3o e fatores ambientais espec\xc3\xadficos. Isso \xc3\xa9 incomum nas atmosferas internas de um edif\xc3\xadcio. As tens\xc3\xb5es n\xc3\xa3o necessitam ser muito altas em rela\xc3\xa7\xc3\xa3o ao limite de escoamento do material e pode ser devidas a carga e/ ou efeitos residuais dos processos de fabrica\xc3\xa7\xc3\xa3o tais como soldagem ou dobramento. Devem ser tomados cuidados quando os componentes de a\xc3\xa7o inoxid\xc3\xa1vel com tens\xc3\xb5es residuais elevadas (por ex. devido ao trabalho a frio) s\xc3\xa3o usados em ambientes ricos em cloretos (por ex. piscinas cobertas, marinho, plataforma mar\xc3\xadtima)\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o seletiva\n_START_PARAGRAPH_\n\xc3\x89 chamada de corros\xc3\xa3o seletiva ao conjunto de processos corrosivos que haja a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de um par galv\xc3\xa2nico produzido pela diferen\xc3\xa7a significativa entre a nobreza de dois elementos constituintes de uma liga met\xc3\xa1lica. Neste tipo de corros\xc3\xa3o s\xc3\xa3o caracter\xc3\xadsticos a corros\xc3\xa3o graf\xc3\xadtica e a corros\xc3\xa3o por dezincifica\xc3\xa7\xc3\xa3o.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o graf\xc3\xadtica\n_START_PARAGRAPH_\nO processo corrosivo que ocorre nos ferros fundidos cinzentos, que normalmente s\xc3\xa3o usados  para tubula\xc3\xa7\xc3\xb5es de \xc3\xa1gua, de esgotos, em drenagem, etc, e no chamado ferro nodular, que possuem teor de grafita \xc3\xa9 chamado de corros\xc3\xa3o graf\xc3\xadtica. Sendo o grafita muito mais cat\xc3\xb3dico que o ferro, e estando este concentrado em veios ou n\xc3\xb3dulos, que passam a agir como c\xc3\xa1todo, enquanto o ferro age como \xc3\xa2nodo, propiciando a corros\xc3\xa3o._NEWLINE_Este tipo de corros\xc3\xa3o \xc3\xa9 observ\xc3\xa1vel em tubos de ferro fundido velhos, que com qualquer ferramenta pode ter partes desagregadas de suas paredes de maneira similar a grafita._NEWLINE_Este tipo de corros\xc3\xa3o n\xc3\xa3o \xc3\xa9 um fator de contra-indica\xc3\xa7\xc3\xa3o de tubos de ferros para usos como os citados, porque as exig\xc3\xaancias de press\xc3\xb5es s\xc3\xa3o de pouca monta e apenas a resist\xc3\xaancia estrutural dos tubos ao seu aterramento \xc3\xa9 na verdade exigida, ainda se ap\xc3\xb3s sofrer significativamente este tipo de corros\xc3\xa3o. \xc3\x89 usual o revestimento dos tubos para a preven\xc3\xa7\xc3\xa3o a este tipo de corros\xc3\xa3o, internamente com argamassa de cimento e externamente normalmente com pinturas resistente ao solo onde ser\xc3\xa3o enterrados.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por dezincifica\xc3\xa7\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nO processo corrosivo que ocorre nas ligas de zinco, como os lat\xc3\xb5es, utilizados em resfriadores, condensadores, etc (trocadores de calor), tubula\xc3\xa7\xc3\xb5es para \xc3\xa1gua salgada e outras \xc3\xa9 chamada corros\xc3\xa3o por dezincifica\xc3\xa7\xc3\xa3o._NEWLINE_\xc3\x89 similar ao processo de corros\xc3\xa3o graf\xc3\xadtica, mas o material an\xc3\xb3dico no caso \xc3\xa9 o zinco, restando o cobre e os consequentes produtos de corros\xc3\xa3o. \xc3\x89 observada com mais frequ\xc3\xaancia nos lat\xc3\xb5es de alto teor de zinco, como o lat\xc3\xa3o-alum\xc3\xadnio (76% Cu, 22% Zn e 2% Al) e lat\xc3\xa3o amarelo (67% Cu e 33% Zn), mas \xc3\xa9 observada mesmo em ligas mais resistentes \xc3\xa0 corros\xc3\xa3o deste tipo como o lat\xc3\xa3o vermelho (85% Cu e 15% Zn) em caso de a partida da liga n\xc3\xa3o se apresentar suficientemente homog\xc3\xaanea._NEWLINE_\xc3\x89 um tipo de corros\xc3\xa3o inibida por tratamento t\xc3\xa9rmico de solubiliza\xc3\xa7\xc3\xa3o da liga e acr\xc3\xa9scimo \xc3\xa0 liga de As e Sb. A corros\xc3\xa3o galv\xc3\xa2nica (bimet\xc3\xa1lica) pode ocorrer quando metais diferentes est\xc3\xa3o em contato num eletr\xc3\xb3lito comum (p. ex.: chuva, condensa\xc3\xa7\xc3\xa3o, etc.). Se a corrente el\xc3\xa9trica flui entre os dois, o metal menos nobre (o anodo) se corr\xc3\xb3i a uma taxa mais r\xc3\xa1pida do que se os metais n\xc3\xa3o estivessem em contato. A taxa de corros\xc3\xa3o depende tamb\xc3\xa9m das \xc3\xa1reas relativa ao contato dos metais, a temperatura e a composi\xc3\xa7\xc3\xa3o do eletr\xc3\xb3lito. Em particular, quanto maior a \xc3\xa1rea do c\xc3\xa1todo em rela\xc3\xa7\xc3\xa3o ao anodo, maior \xc3\xa9 a taxa de ataque. As propor\xc3\xa7\xc3\xb5es desfavor\xc3\xa1veis de \xc3\xa1reas ocorrem provavelmente com os fixadores e as juntas. Deveriam ser evitados os parafusos de a\xc3\xa7o carbono nos componentes de a\xc3\xa7o inoxid\xc3\xa1vel devido a propor\xc3\xa7\xc3\xa3o da \xc3\xa1rea do a\xc3\xa7o inoxid\xc3\xa1vel para o a\xc3\xa7o carbono que \xc3\xa9 grande e os parafusos estar\xc3\xa3o sujeitos a ataque agressivo. Inversamente a taxa de ataque de um componente de a\xc3\xa7o carbono por um parafuso de a\xc3\xa7o inoxid\xc3\xa1vel \xc3\xa9 muito menor. \xc3\x89 \xc3\xbatil extrair a experi\xc3\xaancia de uma situa\xc3\xa7\xc3\xa3o anterior em situa\xc3\xa7\xc3\xb5es similares, porque metais diferentes podem frequentemente ser unidos de forma segura e sob condi\xc3\xa7\xc3\xb5es de condensa\xc3\xa7\xc3\xa3o ocasional ou umidade, com resultados n\xc3\xa3o adversos principalmente quando a condutividade do eletr\xc3\xb3lito \xc3\xa9 baixa. A previs\xc3\xa3o desses efeitos \xc3\xa9 dif\xc3\xadcil porque a taxa de corros\xc3\xa3o \xc3\xa9 determinada por um n\xc3\xbamero de quest\xc3\xb5es complexas. O uso de tabelas de potencial ignora a presen\xc3\xa7a de filmes de oxido na superf\xc3\xadcie e os efeitos das propor\xc3\xa7\xc3\xb5es da \xc3\xa1rea e diferentes solu\xc3\xa7\xc3\xb5es qu\xc3\xadmicas (eletr\xc3\xb3lito). Entretanto, o uso inadequado destas tabelas pode produzir resultados incorretos. Elas devem ser utilizadas com cuidado e somente para avalia\xc3\xa7\xc3\xa3o inicial. Os a\xc3\xa7os inoxid\xc3\xa1veis austen\xc3\xadticos normalmente formam o catodo num par bimet\xc3\xa1lico e ent\xc3\xa3o n\xc3\xa3o sofrem corros\xc3\xa3o. Uma exce\xc3\xa7\xc3\xa3o \xc3\xa9 o par com cobre que deveria ser normalmente evitado exceto em condi\xc3\xa7\xc3\xb5es prop\xc3\xadcias. O contato entre a\xc3\xa7os inoxid\xc3\xa1veis austen\xc3\xadticos e zinco ou alum\xc3\xadnio pode resultar em alguma corros\xc3\xa3o adicional dos dois \xc3\xbaltimos metais. Isso \xc3\xa9 pouco prov\xc3\xa1vel que seja significativo estruturalmente, mas o resultado em forma de p\xc3\xb3 branco/cinzento pode ser considerado de m\xc3\xa1 apar\xc3\xaancia.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o associada ao escoamento de fluidos\n_START_PARAGRAPH_\nQuando no escoamento de l\xc3\xadquidos os processos corrosivos podem sofrer acelera\xc3\xa7\xc3\xa3o pela associa\xc3\xa7\xc3\xa3o da a\xc3\xa7\xc3\xa3o mec\xc3\xa2nica e seus efeitos com a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de pilhas, a ruptura de passiva\xc3\xa7\xc3\xb5es e prote\xc3\xa7\xc3\xb5es aplicadas e as consequentes forma\xc3\xa7\xc3\xb5es de pilhas, oportunidades da a\xc3\xa7\xc3\xa3o qu\xc3\xadmica e sua consequente a\xc3\xa7\xc3\xa3o corrosiva._NEWLINE_As corros\xc3\xb5es ocasionadas por tais a\xc3\xa7\xc3\xb5es de fluidos sobre os materiais s\xc3\xa3o classificadas principalmente em corros\xc3\xa3o-eros\xc3\xa3o,  a corros\xc3\xa3o com cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o e a corros\xc3\xa3o por turbul\xc3\xaancia.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o com cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nDefine-se cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o como o processo de desgaste provocado em uma superf\xc3\xadcie, especialmente met\xc3\xa1lica ou mesmo de concreto, devido a ondas de choque no l\xc3\xadquido, oriundas do colapso de bolhas gasosas (cavidades) nele temporariamente formadas por ebuli\xc3\xa7\xc3\xa3o, normalmente a baixa press\xc3\xa3o. Nas regi\xc3\xb5es de um sistema em movimento (como s\xc3\xa3o os casos de p\xc3\xa1s de bombas centr\xc3\xadfugas) ou em vibra\xc3\xa7\xc3\xa3o (como s\xc3\xa3o os casos das camisas de fluidos refrigerantes dos motores), onde ocorrem pelo menos momentos de baixas press\xc3\xb5es, o suficiente para produzir bolhas de vapor ou mesmo de gases at\xc3\xa9 ent\xc3\xa3o dissolvidos, e havendo a revers\xc3\xa3o para situa\xc3\xa7\xc3\xb5es de press\xc3\xa3o mais alta, causando o colapso de tais bolhas, que por redu\xc3\xa7\xc3\xa3o praticamente instant\xc3\xa2nea de seu volume provocando ondas de choque e causando o impacto do fluido com as paredes, num efeito de "martelamento"._NEWLINE_Do mesmo modo que a eros\xc3\xa3o por part\xc3\xadculas em suspens\xc3\xa3o nos fluidos, a cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o provoca a destrui\xc3\xa7\xc3\xa3o das camadas de oxida\xc3\xa7\xc3\xa3o protetora das superf\xc3\xadcies, propiciando de maneira similar o ataque corrosivo, com o acr\xc3\xa9scimo de provocar a deforma\xc3\xa7\xc3\xa3o pl\xc3\xa1stica com o encruamento causado pela a\xc3\xa7\xc3\xa3o das ondas de choque de alta press\xc3\xa3o e portanto a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de novas regi\xc3\xb5es an\xc3\xb3dicas._NEWLINE_Igualmente a processo de corros\xc3\xa3o com a\xc3\xa7\xc3\xa3o conjunta da eros\xc3\xa3o, a a\xc3\xa7\xc3\xa3o dos dois fatores somados causa maiores perdas de material que a a\xc3\xa7\xc3\xa3o isolada da cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o ou da corros\xc3\xa3o._NEWLINE_\xc3\x89 de se citar igualmente a forma\xc3\xa7\xc3\xa3o, propiciando a maior forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de bolhas, de "focos de ebuli\xc3\xa7\xc3\xa3o", que s\xc3\xa3o regi\xc3\xb5es de maior aspereza (ou pontas e arestas) no material, de onde h\xc3\xa1 a mais f\xc3\xa1cil forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de bolhas de vapor, exatamente pela a\xc3\xa7\xc3\xa3o inicial da corros\xc3\xa3o ou da cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o, sinergizando o processo, propiciando ainda mais cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por turbul\xc3\xaancia ou impingimento\n_START_PARAGRAPH_\nA chamada corros\xc3\xa3o por turbul\xc3\xaancia ou impingimento \xc3\xa9 um processo corrosivo associado aos fluxos turbulentos de um l\xc3\xadquido, ocorrendo especialmente quando h\xc3\xa1 a redu\xc3\xa7\xc3\xa3o da \xc3\xa1rea do fluxo, ou em outras palavras, quando seu caminho torna-se mais estreito ou apresentar mudan\xc3\xa7a de dire\xc3\xa7\xc3\xa3o, como em curvas ou como se usa dizer em tubula\xc3\xa7\xc3\xb5es, "cotovelos". De modo similar \xc3\xa0 cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o, os fluxos turbulentos podem provocar regi\xc3\xb5es de baixa press\xc3\xa3o e bolhas especialmente de gases dissolvidos (como por exemplo o ar) e vapor que podem colapsar, causando a a\xc3\xa7\xc3\xa3o de ondas de choque do fluido contra a parede met\xc3\xa1lica e o processo erosivo deste modo resultante \xc3\xa9 denominado de impingimento. O ataque \xc3\xa9 um tanto diferente da cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o, propiciando alv\xc3\xa9olos na forma de ferradura e pela a\xc3\xa7\xc3\xa3o dominante de bolhas (geralmente ar) enquanto na cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o a fase gasosa dominante \xc3\xa9 o vapor do l\xc3\xadquido.\n_START_SECTION_\nFormas de corros\xc3\xa3o\n_START_PARAGRAPH_\nCorros\xc3\xa3o quanto a geometria do ataque, apar\xc3\xaancia da superf\xc3\xadcie corro\xc3\xadda e como o desgaste se processa no tempo.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por placas\n_START_PARAGRAPH_\nA corros\xc3\xa3o por placas se d\xc3\xa1 quando os produtos da rea\xc3\xa7\xc3\xa3o de corros\xc3\xa3o formam-se em placas que progressivamente se desprendem do volume do material. \xc3\x89 comum em metais que formam pel\xc3\xadculas protetoras a princ\xc3\xadpio, mas ao ganharem espessura pelo aumento do volume do produto de corros\xc3\xa3o, estas causam fraturas, perdem ader\xc3\xaancia no material principal, desprendem-se e exp\xc3\xb5e novas massas de metal ao ataque.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o alveolar\n_START_PARAGRAPH_\nA corros\xc3\xa3o alveolar ocorre quando a perda de volume provocado pela corros\xc3\xa3o se d\xc3\xa1 sob forma mais localizada, com maior profundidade que a corros\xc3\xa3o por placa e sem o desprendimento de material n\xc3\xa3o corro\xc3\xaddo como a corros\xc3\xa3o por placas, passando a formar crateras. Normalmente iniciam por corros\xc3\xa3o por pite. S\xc3\xa3o frequentes em metais que formam pel\xc3\xadculas semi-protetoras ou quando o processo de corros\xc3\xa3o se d\xc3\xa1 por dep\xc3\xb3sito, como em casos de corros\xc3\xa3o por aera\xc3\xa7\xc3\xa3o .\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o por pite\n_START_PARAGRAPH_\nAquela que sua profundidade \xc3\xa9 maior que seu di\xc3\xa2metro.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o intergranular ou intercristalina\n_START_PARAGRAPH_\nQuando o ataque se manifesta no contorno dos gr\xc3\xa3os, ocorre com mais frequ\xc3\xaancia nos a\xc3\xa7os inoxid\xc3\xa1veis austen\xc3\xadticos, quando sensitizados e expostos a meios corrosivos, por\xc3\xa9m ocorre tamb\xc3\xa9m no alum\xc3\xadnio, duralum\xc3\xadnio, cobre e suas ligas, al\xc3\xa9m de outros materiais.\n_START_SECTION_\nCorros\xc3\xa3o transgranular ou transcristalina\n_START_PARAGRAPH_\nQuando o fen\xc3\xb4meno se manifesta sob a forma de trincas, que se propagam pelo interior dos gr\xc3\xa3os do material, como no caso da corros\xc3\xa3o sob tens\xc3\xa3o dos a\xc3\xa7os inoxid\xc3\xa1veis austen\xc3\xadticos, etc. Determinando meio de exposi\xc3\xa7\xc3\xa3o processo que resulta na forma\xc3\xa7\xc3\xa3o de produtos de corros\xc3\xa3o e na liberta\xc3\xa7\xc3\xa3o de energia.\n_START_SECTION_\nNa pr\xc3\xa1tica - Bombas, turbinas e vertedouros\n_START_PARAGRAPH_\nNa engenharia hidr\xc3\xa1ulica e na engenharia mec\xc3\xa2nica \xc3\xa9 grande a preocupa\xc3\xa7\xc3\xa3o com a cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o, assim como com a abras\xc3\xa3o das areias e demais sedimentos transportados pela \xc3\xa1gua no interior de bombas e turbinas, sobretudo devido aos preju\xc3\xadzos que podem causar nas esta\xc3\xa7\xc3\xb5es elevat\xc3\xb3rias e nas turbinas e ainda nos vertedores das usinas hidrel\xc3\xa9tricas._NEWLINE_N\xc3\xa3o se deve confundir o fen\xc3\xb4meno qu\xc3\xadmico da corros\xc3\xa3o com os fen\xc3\xb4menos f\xc3\xadsicos da cavita\xc3\xa7\xc3\xa3o e da abras\xc3\xa3o, embora os efeitos visuais nas p\xc3\xa1s de bombas e de turbinas sejam parecidos, assim como nas superf\xc3\xadcies de concreto dos canais dos vertedores.'